326 
ENCICLOPEDIA DOMESTICA. 
Núm. 10. Otra mezcla jar* ti vidrio opalino. 
Arena blanca . 10 parteo. 
Sosa purificada .. 45 
C*1 apagada al aire. 16 
Calcinoi ó fragmentos de vi¬ 
drio blnnco . 50 
Cloridrato de pl ta. 1 
Fosfato do cal procedento 
de huesos calcinados...... 6 
Acido arsenioso... 3 
Hay un vidrio que ha gozado de una grande 
celebridad: es el vidrio de rubí cuyo color lo 
causa el oro, y que Ivunckol fabricaba en el siglo 
XVII en su fábrica de Postdam, En el dia, 
esto género do vidrio lo deriva el comercio, y 
muy barato de las fábricas do Bohomiay Silosin. 
El color no procede de la púrpura de oro, sino 
do la solución de oro y óxido de estaño que á la 
masa se añado en proporciones convenientes. 
. I'. 03 antiguos conosian el arte de dar color al 
vidrio, y M. Klaproth ha demostrado que ó. oste 
efecto empleaban el protóxido de cobre. M. En- 
gelhardfc opina igualmente que la mayor parte 
uo los vidrios rojos antiguos han recibido su oo¬ 
lor do este óxido, sustancia que tambionfué em¬ 
pleada durante la edad media al mismo efeoto; 
a lo monos ninguna otra ha podido descubrir el 
doctor Engelhardt en sus repetidos análisis. 
1 r< -¡ como el color que al vidrio comunica el 
protóxido do cobro era tan intenso que apenas 
lo cejaba bu trasluoidez, fué preciso bailar un 
proceder por medio del eubl desaparesiese este 
inconveniente. Este proceder consiste en recu- 
orir el vidrio blanco do una oapa muy superfi¬ 
cial de vidrio rojo, y este es el solo modo de reu¬ 
nir la hermosura, el color y la trasparencia. 
Desde la apoca do Kunokel, ha sido emplea¬ 
do á menudo el color rojo como materia coloran¬ 
te en la fabricación del vidrio de color. Esta 
sustancia da efectivamente un hermoso color ro¬ 
jo, con la cual, sin pcrjtidioar á su trasparencia, 
so puede dar color al vidrio en todo su espesor; 
así, esta es la materia generalmente empleada 
en ol dia en la fabricaoion de vasos y objetos de 
coto gáaoro. Pero ol precio elevado, de la ma¬ 
teria y otras dificultades, limita mucho su em¬ 
pleo. Además, can el rojo de oro nunca resul¬ 
ta el hermoso color de púrpura 6 de fuego que 
so observa en las claraboyas y ventanas de las 
iglesias góticas, pues los vidrios cuyo color pro¬ 
codo del oro, tienen siempre un reflejo carmesí 
ó sonrosado qne hace que se les reeonozoa á pri¬ 
mera vista. 
Por lo que tosa al protóxido de cobre, hay un 
medio, senoillo y fácil para asegurarse de si hay 
^zola calcinada de óxido de plomo y óxido de es- 
io, OTiii nntiameate en proporción de 100 de piorno 
por 25 de estaño. 
posibilidad do dar oolor al oro con esta materia. 
Si, por ejomplo, por medio de una solución da 
bórax, so fija una hoja ó lámina do cobre suma¬ 
mente tenue en una chapa do vidrio y se aplica 
después otra chapa ó bien se esparce encima 
polvos de carbón y se someto la chapa á la ac¬ 
ción del fuego, la lámina de cobro dejará en el 
vidrio manchas ovidontes de cobre. 
Todos los químicos modernos están de aouer- 
ao en la coloraoion del vidrio por medio dol pro¬ 
tóxido de cobre. Para quo esto motal pueda 
obrar, es indispensable quo so hallo en estado do 
protóxido; y por esto motivo solo so puedo so¬ 
plarlo y no como los demás colores; aplicarlo en 
el vidrio en forma de esmalto, pues durante la 
coeeion se vuelvo azul ol vidrio pulverizado. 
Si loa antiguos añadían á un tártaro negro do 
humo ú otros cuerpos desoxidantes, era solo con 
el objeto de variar ol matiz. A este fin también 
puedo servir el protóxido do hierro, especial¬ 
mente ouando so quiero lograr un oolor rojo do 
fuego con reflejos amarillentos. Poro el protóxi¬ 
do de estaño es la austanaia mas ventajosa y efi¬ 
caz. Su efecto no os pasajoro como el do ' a3 
materias vegetales cuya influenoia naturalmente 
ceaa oon la combustión. En efeoto, del empleo 
de estas materias rosulta un ineonvenionto do¬ 
ble; primeramonte, si la combustión no es suu- 
cientemento oomplota, oaroco de trasparencia el 
vidrio y osouro os el color; y en segundo lugar, 
si ha salido con éxito la operación, es preciso an¬ 
dar con mucha prisa en el empleo do la materia, 
de lo contrario, so desvanece el oolor con la ma¬ 
yor facilidad. Todos estos inconvenientes no los 
presonta el uso dol protóxido do estaño. Mien¬ 
tras que dura el trabajo, conserva ol color rojo 
toda su belleza y jamás so ha visto oblig at *° 0 
doctor Engelhart á reourrir después á cuerpos 
desoxidantes. En los antiguos vidrios que “ a 
examinado, siempre ha encontrado el óxido do 
estaño, y la mayor parto do las veces, I a 
dad de esto excedía á la del mismo protóxido 1 « 
cobre. 
Como el color procedente do esta última sus¬ 
tancia ob demasiado intenso para, que su empleo 
sea exelusivo, y resulta quo los vidrios presentan 
un oolor rojo oscuro eomo el de vino ó hay ne¬ 
cesidad do volverlos muy delgados por la insu¬ 
flación, síguese que el solo medio de lograr vi¬ 
drios rojos de cierta solidez, consiste en aplica 1 
un color rojo en una lámina muy tenue, lo qu° 
so efectúa aplioando una capa muy delgada de 
vidrio teñido oon ol protóxido de cobre sobre 
una ohapa ó lámina do vidrio de mayor ó mon° r 
espesor. El vidrio así chapeado, posee adornas 
la propiedad ventojosa de permitir quitar par¬ 
cialmente la oapa de color, resultando así fig u * 
ras blanoas, ó bien ejecutar diseños varios, fijan¬ 
do por la cocción otros colores. 
Para hacer el vidrio chapeado, debe. tener el 
obrero los crisoles: uno con vidrio rojo y otro 
